Yırtılma yayılma testinde bir köpük maddesinin yırtılma direnci belirlenir. Çekme gerilmesi altında, insizyonun sonunda, materyal arızasının gerçekleştiği bir stres pik oluşur. Yırtılma direnci, genişlik bakımından N / cm cinsinden verilir.
Standartlaştırılmış pantolon ve açı örnekleri, pantolon numunesi yalnızca ISO standardında görülür. Kauçuğun aksine - çatlak açılmasına yüklenmiştir (Mod I).
Pantolon numunesinde, çatlak yayılımı, numunenin uzunlamasına ekseni içerisinde gerçekleşir ve yaklaşık 25 mm'lik bir mesafe boyunca gerçekleştirilir ve böylece daha büyük bir alan taranır. Bu, daha dar bir hücre yapısına sahip bir alan bulma ihtimalini arttırır ve bu daha sonra daha yüksek bir maksimum kuvvetten sorumludur. Çatlak bir kesikten geçirildiğinde, bu yöntem yırtılmayı sağlamak için gereken kuvveti değerlendirmeye eğilim gösterir.
Açı numune kesi olmadan tahsil edilir. Aynı zamanda bir voltaj yükselişi oluşturur, ancak bu keskin bir kesmeden önce değildir. Çatlak da bu yöntemde numunenin uzunlamasına eksenine çapraz olarak ilerletilir.
Pantolon numunesi ile elde edilen sonuçlar önemli ölçüde daha düşüktür ve açı örneğine kıyasla belirgin şekilde daha fazla saçılır. ISO 8067'nin geliştirilmesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen laboratuvarlar arası bir testte, pantolon numunesinin karşılaştırmalı hassasiyeti açı örneğinden yaklaşık üç kat daha fazla %16 ila 36 olmuştur.
Test prosedürü elektromekanik test cihazı ile işlenmekte. Kuvvetler nispeten düşük olduğu için kullanılan kuvvet aralığında sınıf 1. ölçme hassaslığını halen elde eden bir kuvvet dönüştürücü kullanılacaktır. Bir deplasman ölçümü gerekmez, çünkü yırtılma direnci test sırasında oluşan maksimum kuvvetten hesaplanır. Bununla birlikte, pratikte, yırtma yayılma kuvveti sıklıkla çekme kelepçesi yolunun bir grafiği olarak temsil edilmektedir.
Test prosedürünün kontrolü ve yırtılma direncinin standartlaştırılmış değerlendirmesini test yazılımı testXpert II gerçekleştirmekte.